320 



Modificationen sind dabei den localen Umständen entsprechend 

 eingeführt worden, und man hat auf ihrer Basis das künst- 

 liche Chloriren der Erze bedeutend erweitert, so dass die Oefen 

 von Stetefeldt eine immer grössere Anwendung finden. 



Nun stellt sich aber heraus, dass das durch Laugerei er- 

 zielte Silber goldhaltig ist; so enthält z. B. das aus den Old 

 Telegraph Laugereien 1878 1 Theil Gold auf 145,4 Theile 

 Silber und 1879 einen solchen auf 137,4 Theile Silber. 



In welcher Form existirte nun das Gold in den Erzen? 



Gediegen keinenfalls; denn die angewandten Reagentieu 

 greifen Gold nicht an, können es also auch nicht lösen; eine 

 mechanische Lockerung des Erzes würde höchstens das ge- 

 diegene Gold auf den Boden der Beschickung gelangen lassen, 

 aber nicht in die klare Lauge , die zum Ueberführen in die 

 zweite Cisternen-Reihe oben abgezogen wird. 



Als Tellurgold oder Electron kann es nicht vorhanden 

 sein; denn auch diese Verbindungen sind durch das ange- 

 wandte Reagens nicht angreifbar; ebenso wenig ist die Existenz 

 von Antimongold , wie solches in venezolanischen und califor- 

 nischen Erzen z. B. bei Grass-Valley und im Misspickel von 

 Guejar am Fusse des Muley Hacen vorkommt, 1 ) zu denken; 

 denn wenn auch Spuren von Antimon in den Old Telegraph- 

 erzen nachweisbar sind, so kann das mit dem löslichen Silber- 

 salz gehende Gold nicht aus seiner etwaigen Verbindung mit 

 Antimon durch ein so schwaches Reagens wie Antichlor ist, 

 abgeschieden worden sein. Also auch als Antimongold kommt 

 es hier nicht vor. 



Nach von Arzrdni raitgetheilten Notizen lässt sich aus den 

 frisch zerstossenen goldhaltigen Kiesen von Berjösowsk 2 ) auch 

 ohne Amalgamation auf nassem Wege Gold ausziehen und 

 ganz dasselbe findet bei den dortigen Amalgamationsrück- 

 ständen statt. 



Das Gold muss demnach auch da in anderer als bisher 

 bekannter Weise auftreten, indem der frei oder als Legirung 

 im Kies befindliche Theil vom Quecksilber aufgenommen wird, 

 der andere aber nur auf nassem Wege zu gewinnen ist. 



Etwas ähnliches muss bei den Virginischen Golderzen vor- 

 liegen. Diese können dem gewöhnlichen Amalgamirungs- 

 Verfahren nicht unterworfen werden, weil Erze von 25 — 75 

 Dollars Probe-Goldgehalt nur 4— 12 Dollars ausbringen; und 

 ein besseres Resultat ist weder durch trockene noch nasse Auf- 



2 ) E. Cümenge et Edmond Fuchs, Couiptes rendus 1879. pag. 587. 

 -) Zeitschr; f. Kryst. IV. pag. 403. 1880. 



